VI. Abteilung. Sektion für Geologie, Geographie, Berg- und Hüttenwesen. 33 



ansteigt, als die im ungebrannten. Es findet also schon von 200 ° ab eine, 

 wenn auch geringe Wärmeabsorption im rohen Kaolin statt, doch bleibt 

 die Temperatur in der Chamotte gegenüber der Ofenkurve ebenfalls zurück 

 aus den schon erwähnten Gründen der Wärmeleitung. Bei 960° überholt 

 dann die Temperatur des Rohkaolins die des Chamottes. Aus dem Bilde 

 sieht man dann deutlich, wie die Temperatur nach der Wärmeentwicklung 

 sich mit der Ofentemperatur auszugleichen sucht. 



4. Feuerfester Ton von Niederschlesien. Bild 1, Tafel II. 

 Gesamtanalyse: 12,89 °/ Glühverlust, 

 47,40 „ Si0 2 , 

 36,82 „ A1 2 3 , 

 2,29 „ Fe 3 2 , 

 34 SK. 



Die Gesamtanalyse läßt auf sehr viel Tonsubstanz schließen. 

 Erhitzungskurve: Ganz ähnlich den vorhergehenden. Zwischen 545 

 bis 605° Verzögerung im Ansteigen, die besonders deutlich um 580° ist. 

 Der Anstieg von 545 bis 605° dauert 7 Minuten. Bei 960° Sprung bis 

 1038°, dann wieder Ausgleich mit der Ofentemperatur, schließlich paral- 

 leles Ansteigen mit der Ofenkurve. 



5. Schieferton von Rakonitz (Böhmen). Bild 2, Tafel II. 

 Gesamtanalyse: 15,00 °/ Glühverlust, 

 45,10 „ Si0 2 , 

 38,40 „ Al 2 6 3 , 

 0,G9 „ Fe 2 3 , 

 0,46 „ MgO, 

 36 SK. 



Erhitzungskurve. Hier ist die Wärmeabsorption sehr scharf ausgeprägt. 

 Zwischen 570 bis 585° bleibt die Temperatur 4 ! / 2 Minuten stehen. Von 

 625° starkes Nacheilen, bei 960° Sprung auf 1050°; dann fällt die Tem- 

 peratur um 15°, um langsam wieder anzusteigen. 



6. Plastischer Ton von Meissen. Bild 3, Tafel II. 



Dieser enthält viel Sand, der Glühverlust ist 6,34 °/ , es ist also etwas 



weniger als die Hälfte an Tonsubstanz vorhanden. Die Wärmeabsorption 



von 560 bis 590° dauert hier nur 3y 2 Minuten, bei 960 u Sprung auf 1000°. 



7. Fetter Ton von Rauske. Bild 4, Tafel II. 



Gesamtanalyse: 14,00 % Glühverlust, 



47,00 



)> 



Si0 2 , 



35,00 



»j 



A1 2 3 , 



1,53 



j» 



Fe 2 3 , 



0,15 



>i 



CaO, 



0,17 



j» 



MgO, 



35 





SK. 



1913. 



